Colored gold
रंगीन सोना किसी भी सोने को दिया गया नाम है जिसका प्राकृतिक रंग बदलने के लिए तकनीकों का उपयोग करके उपचार किया गया है। शुद्ध सोना थोड़ा लाल पीले रंग का होता है, लेकिन रंगीन सोना विभिन्न तत्वों के साथ मिश्रित करके विभिन्न रंगों में आ सकता है। रंगीन सोने को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः विभिन्न अनुपातों में चांदी और तांबे के साथ मिश्र धातु, जो सफेद, पीले, हरे और लाल सोने का उत्पादन करते हैं। ये आम तौर पर लचीले मिश्र धातु होते हैं। इंटरमेटेलिक यौगिक, नीले और बैंगनी सोने के साथ-साथ अन्य रंगों का उत्पादन करते हैं। ये आम तौर पर भंगुर होते हैं, लेकिन इनका उपयोग रत्न और इनले के रूप में किया जा सकता है। सतह उपचार, जैसे कि ऑक्साइड परतें। शुद्ध 100% (व्यवहार में, 99.9% या बेहतर) सोना परिभाषा के अनुसार 24 कैरेट है, इसलिए सभी रंगीन सोना इससे कम शुद्ध हैं, आमतौर पर 18 कैरेट (75 प्रतिशत), 14 कैरेट (58.5%), 10 कैरेट (41.6%), या 9 कैरेट (37.5%)। सफेद सोना सोने और कम से कम एक सफेद धातु (आमतौर पर निकल, चांदी या पैलेडियम) का एक मिश्र धातु है। पीले सोने की तरह, सफेद सोने की शुद्धता कैरेट में दी जाती है। सफेद सोने के गुण उपयोग की जाने वाली धातुओं और उनके अनुपात के आधार पर भिन्न होते हैं। नतीजतन, सफेद सोने के मिश्र धातुओं का उपयोग कई अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता हैः जबकि एक निकल मिश्र धातु कठोर और मजबूत होती है, और इसलिए अंगूठियों और पिन के लिए अच्छी होती है; सोने-पैलेडियम मिश्र धातु नरम, लचीले और सफेद-सोने के रत्न विन्यास के लिए अच्छे होते हैं, कभी-कभी अन्य धातुओं के साथ, जैसे तांबा, चांदी और प्लैटिनम, वजन और स्थायित्व के लिए जोड़े जाते हैं (हालांकि इसके लिए अक्सर विशेष सुनारों की आवश्यकता होती है)। सफेद सोना शब्द का उपयोग उद्योग में सफेद रंग के कैरेट सोने के मिश्र धातुओं का वर्णन करने के लिए बहुत शिथिल रूप से किया जाता है। सफेद शब्द रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है जो हल्के पीले, रंगीन भूरे और यहां तक कि बहुत हल्के गुलाब के किनारे या ओवरलैप करता है। गहने उद्योग अक्सर इन सफेद रंगों को रोडियम प्लेटिंग द्वारा छुपाता है; इस प्रकार यह एक आम गलत धारणा है कि रोडियम प्लेटिंग का रंग, जो कई वाणिज्यिक टुकड़ों पर देखा जाता है, सफेद सोने का वास्तविक रंग है। एक आम सफेद सोने के सूत्रीकरण में 90 प्रतिशत डब्ल्यूटी होता है। सोना और 10 प्रतिशत डब्ल्यूटी। निकल। लचीलेपन को बढ़ाने के लिए तांबे को जोड़ा जा सकता है। सोना-निकल-तांबा मिश्र धातुओं की ताकत दो चरणों के गठन के कारण होती हैः एक सोना-समृद्ध औ-क्यू, और एक निकल-समृद्ध नी-क्यू, और जिसके परिणामस्वरूप सामग्री कठोर हो जाती है। आभूषण उद्योग में उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातुओं में सोना-पैलेडियम-चांदी और सोना-निकल-तांबा-जस्ता शामिल हैं। पैलेडियम और निकल सोने के लिए प्राथमिक विरंजन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं; जस्ता तांबे के रंग को कम करने के लिए एक माध्यमिक विरंजन एजेंट के रूप में कार्य करता है। कुछ सफेद सोने के मिश्र धातुओं में उपयोग किया जाने वाला निकल लंबे समय तक पहनने पर एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है (विशेष रूप से कुछ कलाई घड़ी के आवरण पर भी)। यह प्रतिक्रिया, आम तौर पर निकल डर्मेटाइटिस से एक मामूली त्वचा दाने, आठ में से लगभग एक व्यक्ति में होती है; इस वजह से, कई देश अपने सफेद सोने के फॉर्मूलेशन में निकल का उपयोग नहीं करते हैं। सोना शायद ही कभी शुद्ध सोना होता है, इससे पहले कि सफेद सोने की मिश्र धातु बनाने के लिए किसी अन्य धातु को मिलाया जाता है, और अक्सर इसके उत्पादन से पारा मिश्र धातु होती है; पारा भी एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। 18 कैरेट पीले सोने के लिए आम मिश्र धातुओं के उदाहरणों में शामिल हैंः 18 कैरेट पीला सोनाः 75 प्रतिशत सोना, 12.5% तांबा, 12.5% चांदी 18 कैरेट पीला (गहरा) सोनाः 75 प्रतिशत सोना, 15 प्रतिशत तांबा, 10 प्रतिशत चांदी गुलाब, लाल और गुलाबी सोना गुलाब सोना एक सोने-तांबे का मिश्र धातु है जिसका व्यापक रूप से विशेष आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है। गुलाब सोना, जिसे गुलाबी सोना और लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस में लोकप्रिय था, और इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता था, हालांकि यह शब्द अब अप्रचलित है। 21वीं सदी में गुलाब के सोने के गहने अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, और आमतौर पर शादी की अंगूठी, कंगन और अन्य गहने के लिए उपयोग किया जाता है। यद्यपि नामों का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लाल, गुलाब और गुलाबी सोने के बीच का अंतर तांबे की मात्रा हैः तांबे की मात्रा जितनी अधिक होगी, लाल रंग उतना ही मजबूत होगा। गुलाबी सोना सबसे कम तांबे का उपयोग करता है, उसके बाद गुलाब सोना, जिसमें लाल सोने में तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है। 18 कैरेट गुलाब सोना, 18 कैरेट लाल सोना, 18 कैरेट गुलाबी सोना और 12 कैरेट लाल सोने के लिए आम मिश्र धातुओं के उदाहरणों में शामिल हैंः 18 कैरेट लाल सोनाः 75 प्रतिशत सोना, 25 प्रतिशत तांबा 18 कैरेट गुलाब सोनाः 75 प्रतिशत सोना, 22.25% तांबा, 2.75% चांदी 18 कैरेट गुलाबी सोनाः 75 प्रतिशत सोना, 20 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत चांदी 12 कैरेट लाल सोनाः 50 प्रतिशत सोना और 50 प्रतिशत तांबा तांबा युक्त मिश्र धातुओं में 15 प्रतिशत तक जस्ता मिलाया जा सकता है ताकि उनका रंग लाल पीले या गहरे पीले रंग में बदल सके। 14 कैरेट लाल सोना, जो अक्सर मध्य पूर्व में पाया जाता है, में 41.67% तांबा होता है। गुलाब के सोने का उच्चतम कैरेट संस्करण, जिसे क्राउन गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, 22 कैरेट है। सोना, चांदी और तांबे से बने मिश्र धातुओं में सबसे कठिन 18.1 कैरेट गुलाबी सोना (75.7% सोना और 24.3% तांबा) है। केवल सोना और चांदी के साथ एक मिश्र धातु 15.5 K (64.5% सोना और 35.5% चांदी) पर सबसे कठिन है। प्राचीन काल में, गलाने की प्रक्रिया में अशुद्धियों के कारण, सोना अक्सर लाल रंग का हो जाता था। यही कारण है कि कई यूनानी-रोमन ग्रंथ, और यहां तक कि मध्य युग के कई ग्रंथ भी सोने को "लाल" के रूप में वर्णित करते हैं। स्पैंगोल्ड कुछ सोने-तांबे-एल्यूमीनियम मिश्र धातु गर्मी उपचार में एक महीन सतह बनावट बनाते हैं, जिससे एक दिलचस्प स्पैंगलिंग प्रभाव पड़ता है। शीतलन में, वे शरीर-केंद्रित घन से शरीर-केंद्रित टेट्रागोनल चरण में एक अर्ध-मार्टेन्सिटिक परिवर्तन से गुजरते हैं; परिवर्तन शीतलन दर पर निर्भर नहीं करता है। एक पॉलिश की गई वस्तु को गर्म तेल में 10 मिनट के लिए 150-200 °C तक गर्म किया जाता है और फिर 20 °C से नीचे ठंडा किया जाता है, जिससे छोटे पहलुओं से ढकी एक चमकदार सतह बनती है। 76 प्रतिशत सोना, 19 प्रतिशत तांबा और 5 प्रतिशत एल्यूमीनियम की मिश्र धातु से पीला रंग प्राप्त होता है; 76 प्रतिशत सोना, 18 प्रतिशत तांबा और 6 प्रतिशत एल्यूमीनियम की मिश्र धातु गुलाबी होती है। हरा सोना प्राचीन फारसियों के लिए बहुत पहले 860 ईसा पूर्व में इलेक्ट्रम के नाम से जाना जाता था, जो चांदी और सोने की प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिश्र धातु है। हालाँकि, इलेक्ट्रम का उपयोग हजारों साल पहले भी किया जाता था, दोनों अक्कादियन और प्राचीन मिस्रियों द्वारा (जैसा कि उर में शाही कब्रिस्तान से पता चलता है)। यहाँ तक कि कुछ मिस्र के पिरामिडों के शीर्ष भी इलेक्ट्रम की पतली परतों में ढके हुए थे। यह वास्तव में हरे रंग के बजाय हरे-पीले रंग में दिखाई देता है। शुद्ध सोने की तुलना में दागे गए तामचीनी इन मिश्र धातुओं से बेहतर चिपक जाते हैं। कैडमियम को हरे रंग का रंग बनाने के लिए सोने के मिश्र धातुओं में भी मिलाया जा सकता है, लेकिन इसके उपयोग के बारे में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, क्योंकि कैडमियम अत्यधिक विषाक्त है। 75 प्रतिशत सोना, 15 प्रतिशत चांदी, 6 प्रतिशत तांबा और 4 प्रतिशत कैडमियम के मिश्र धातु से गहरे हरे रंग का मिश्र धातु प्राप्त होता है। ग्रे गोल्ड ग्रे गोल्ड मिश्र धातु आमतौर पर सोने और पैलेडियम से बने होते हैं। एक सस्ता विकल्प जो पैलेडियम का उपयोग नहीं करता है, उसे विशिष्ट अनुपात में सोने में चांदी, मैंगनीज और तांबा मिलाकर बनाया जाता है। इंटरमेटेलिक सभी एयूएक्स2 इंटरमेटेलिक्स में फ्लोराइट (सीएएफ2) क्रिस्टल संरचना होती है, और इसलिए, भंगुर होते हैं। स्टोइकिओमेट्री से विचलन के परिणामस्वरूप रंग का नुकसान होता है। हालांकि, कम भंगुरता के साथ एक महीन-दानेदार दो-या तीन-चरण सूक्ष्म संरचना प्राप्त करने के लिए थोड़ी गैर-स्टोइकोमेट्रिक संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। भंगुरता को कम करने का एक और तरीका है पैलेडियम, तांबा या चांदी की थोड़ी मात्रा जोड़ना। अंतरधातु यौगिकों में खराब क्षरण प्रतिरोध होता है। कम उत्कृष्ट तत्वों को पर्यावरण में प्रवाहित किया जाता है, और एक सोने से भरपूर सतह परत बनती है। त्वचा के साथ नीले और बैंगनी सोने के तत्वों के सीधे संपर्क से बचना चाहिए क्योंकि पसीने के संपर्क में आने से धातु का रिसाव हो सकता है और धातु की सतह का रंग बिगड़ सकता है। बैंगनी सोना बैंगनी सोना (जिसे अमेथिस्ट सोना और बैंगनी सोना भी कहा जाता है) सोने और एल्यूमीनियम का एक मिश्र धातु है जो सोने-एल्यूमीनियम इंटरमेटेलिक (एयूएएल2) से भरपूर होता है। ए. यू. ए. एल. 2 में सोने की मात्रा लगभग 79 प्रतिशत है और इसलिए इसे 18 कैरेट सोना कहा जा सकता है। बैंगनी सोना अन्य सोने के मिश्र धातुओं की तुलना में अधिक भंगुर होता है (जिसे "बैंगनी प्लेग" कहा जाता है जब यह बनता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में गंभीर दोष का कारण बनता है), क्योंकि यह एक लचीले मिश्र धातु के बजाय एक अंतर-धातु यौगिक है, और एक तेज प्रहार से यह टूट सकता है। इसलिए इसे आम तौर पर मशीनीकृत किया जाता है और पारंपरिक आभूषणों में "रत्न" के रूप में उपयोग किया जाता है। सोने की कम मात्रा में, सामग्री इंटरमेटेलिक और एल्यूमीनियम से भरपूर ठोस घोल चरण से बनी होती है। सोने की उच्च मात्रा में, सोने से समृद्ध अंतरधातु ए. यू. ए. एल. बनता है; बैंगनी रंग लगभग 15 प्रतिशत एल्यूमीनियम तक संरक्षित रहता है। 88 प्रतिशत सोने की सामग्री ए. यू. ए. एल. से बनी होती है और रंग बदलती है। AuAl2 की वास्तविक संरचना Al11Au6 के करीब है क्योंकि सबलैटिस अधूरा है। नीला सोना सोना और गैलियम या इंडियम का एक मिश्र धातु है। गोल्ड-इंडियम में 46 प्रतिशत सोना (लगभग 11 कैरेट) और 54 प्रतिशत इंडियम होता है, जो एक अंतरधातु यौगिक एयूआईएन2 बनाता है। जबकि कई स्रोत इस अंतरधातु को "एक स्पष्ट नीला रंग" बताते हैं, वास्तव में प्रभाव मामूली हैः एयूआईएन2 में सी. आई. ई. एल. ए. बी. रंग निर्देशांक 79,-3.7,-4.2 हैं जो मोटे तौर पर एक धूसर रंग के रूप में दिखाई देते हैं। गैलियम के साथ, सोना एक अंतरधातु AuGa2 (58.5% Au, 14ct) बनाता है जिसका रंग हल्का नीला होता है। AuIn2 का गलनांक 541°C है, AuGa2 के लिए यह 492°C है। AuIn2, AuGa2 की तुलना में कम भंगुर है, जो खुद AuAl2 की तुलना में कम भंगुर है। कैरेट सोने या स्टर्लिंग चांदी पर नीले सोने की सतह परत को सतह की सोने की परत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसके बाद इंडियम परत के साथ, परत की मोटाई 1:2 परमाणु अनुपात से मेल खाती है। एक ऊष्मा उपचार तब धातुओं के अंतः प्रसार और आवश्यक अंतरधातु यौगिक के गठन का कारण बनता है। सतही उपचार काला सोना एक प्रकार का सोना है जिसका उपयोग गहने में किया जाता है। काले रंग के सोने का उत्पादन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता हैः सल्फर और ऑक्सीजन युक्त यौगिकों को लागू करके पैटिनेशन। प्लाज्मा-सहायता प्राप्त रासायनिक वाष्प निक्षेपण प्रक्रिया जिसमें अमोर्फोस कार्बन शामिल है, क्रोमियम या कोबाल्ट युक्त सोने का नियंत्रित ऑक्सीकरण (जैसे। 75 प्रतिशत सोना, 25 प्रतिशत कोबाल्ट)। पोटेशियम सल्फाइड के साथ उपचार द्वारा तांबे से भरपूर मिश्र धातुओं पर भूरे से लेकर काले रंग तक के रंगों की एक श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। कोबाल्ट युक्त मिश्र धातु, जैसे। 25 प्रतिशत कोबाल्ट के साथ 75 प्रतिशत सोना, 700-950 °C पर ऊष्मा उपचार के साथ एक काली ऑक्साइड परत बनाता है। इस तरह के प्रभाव के लिए तांबा, लोहा और टाइटेनियम का भी उपयोग किया जा सकता है। गोल्ड-कोबाल्ट-क्रोमियम मिश्र धातु (75 प्रतिशत सोना, 15 प्रतिशत कोबाल्ट, 10 प्रतिशत क्रोमियम) एक सतह ऑक्साइड उत्पन्न करता है जो क्रोमियम (III) ऑक्साइड सामग्री के कारण ऑलिव-टिंटेड होता है, जो एयू-को की तुलना में लगभग पांच गुना पतला होता है और इसमें पहनने का प्रतिरोध काफी बेहतर होता है। सोना-कोबाल्ट मिश्र धातु में सोना-समृद्ध (लगभग 94 प्रतिशत एयू) और कोबाल्ट-समृद्ध (लगभग 90 प्रतिशत सीओ) चरण होते हैं; कोबाल्ट-समृद्ध चरण अनाज अपनी सतह पर ऑक्साइड-परत बनाने में सक्षम होते हैं। हाल ही में, सतह पर नैनोस्ट्रक्चर बनाकर काला सोना बनाया जा सकता है। एक फेमटोसेकंड लेजर पल्स धातु की सतह को विकृत कर देता है, जिससे एक अत्यधिक बढ़े हुए सतह क्षेत्र का निर्माण होता है जो उस पर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इस प्रकार इसे गहरा काला कर देता है, लेकिन इस विधि का उपयोग गहने में दिखने के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में किया जाता है। कालापन स्थानीय सतह प्लाजमोन के उत्तेजना के कारण होता है जो प्लाजमोन अनुनाद में एक व्यापक श्रृंखला में मजबूत अवशोषण पैदा करता है। प्लाजमोन अनुनाद की व्यापकता, और अवशोषण तरंग दैर्ध्य सीमा, विभिन्न सोने के नैनोकणों के बीच बातचीत पर निर्भर करती है। नीले सोने की ऑक्साइड परतों का उपयोग 75 प्रतिशत सोने, 24.4% लोहे और 0.6 प्रतिशत निकल के मिश्र धातु से नीला सोना प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है; परत 450 और 600 डिग्री सेल्सियस के बीच हवा में गर्मी उपचार पर बनती है। रूथेनियम, रोडियम और तीन अन्य तत्वों के साथ मिश्रण करके और 1800 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा-उपचार करके, 3-6 माइक्रोमीटर मोटी रंगीन सतह ऑक्साइड परत बनाने के लिए 20-23 K का एक समृद्ध नीलमणि नीले रंग का सोना भी प्राप्त किया जा सकता है। कोरिंथियन कांस्य क्राउन गोल्ड इलेक्ट्रम हेपेटाइजन मिश्र धातुओं की सूची मोकुमे-गेने, एक मिश्रित-धातु टुकड़े टुकड़े ओराइकल्कम पंचलोहा, हिंदू मंदिर के प्रतीक पाइराइट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातु, जिन्हें अक्सर फूल गोल्ड शकुडो के रूप में जाना जाता है, 4-10% सोने के साथ तांबा तुम्बागा बाहरी संदर्भ सोने के कीमती धातु मिश्र धातुओं की सूची देखें।